## Karakteristik Life Time dan Efisiensi Modul Surya Berbasis Pewarna Menggunakan Interkoneksi Seri

## Life Time and Efficiency Characteristics of Dye-based Solar Module Using Series Interconnection
Iqbal Febriana a, * , Lia Muliani b , Budi Mulyanti a
Departemen Pendidikan Teknik Elektro, Universitas Pendidikan Indonesia Jalan Setiabudi No. 229 Bandung 40154, Indonesia Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Komplek LIPI Gedung 20 Lantai 4, Jl Sangkuriang, Bandung 40135, Indonesia

## Abstrak
Sel surya berbasis pewarna atau yang dikenal dengan dye-sensitized solar cell (DSSC) merupakan sel surya generasi baru yang  bekerja  berdasarkan photoelectrochemical .  Proses  absorpsi  cahaya  dilakukan  oleh  molekul  pewarna  ( dye )  dan  proses pemisahan muatan oleh bahan semikonduktor anorganik (dalam penelitian ini digunakan TiO 2 ). Dalam penelitian ini dilakukan pabrikasi modul surya menggunakan lapisan partikel nano TiO 2 ( non-scattering ) dan menggunakan campuran lapisan  partikel nano TiO 2 dengan lapisan partikel sub-mikron TiO 2 ( scattering ). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui waktu hidup ( life time ) dan efisiensi modul surya dengan bahan yang berbeda . Pabrikasi modul surya ini menggunakan teknik screen  printing . Karakteristik life  time diperoleh dari hasil pengukuran I-V  yang  dilakukan secara manual menggunakan lampu LED 15 Watt dengan intensitas 40 mW/cm 2 . Pengujian life  time dilakukan selama 500 jam, dan hasilnya menunjukkan bahwa modul surya dengan lapisan scattering dapat mempengaruhi karakteristik life time namun efisiensi yang didapatkan kurang baik yaitu sebesar 0,31%  sedangkan  modul  surya  dengan  lapisan non-scattering menunjukkan  efisiensi  yang  baik  yaitu  sebesar  1,83%  namun karakteristik life time yang kurang baik.
Kata kunc i: sel surya berbasis pewarna, scattering , karakteristik I-V, life time .

## Abstract
Dye-based  solar  cells,  known  as  dye-sensitized  solar  cell  (DSSC)  is  a  new  generation  of  solar  cells  that  works  based  on photoelectrochemical.  The  light  absorption  and  charge  separation  processes  are  done  by  dye  molecule  and  anorganic semiconductor material (eq TiO 2 ), respectively. In this research, the fabrication of solar modules uses a TiO 2 nanoparticles (non- scattering) layer and uses a mixture of nano-particles of TiO 2 layer with a layer of sub-micron particles of TiO 2 (scattering). The purpose of this study is to determine the life time and the efficiency of solar modules with different materials. This solar module fabrication  utilizes  screen  printing  techniques.  Lifetime  characteristics  obtained  from  the  I-V  measurements  were  performed manually  using  a  15  Watt  LED  light  with  an  intensity  of  40  mW/cm 2 .  Tests  performed  during  the  500-hour  lifetime,  and  the results show that the scattering solar modules may affect the characteristics of the life time but poor efficiency obtained as high as 0.31% while the non-scattering solar module showed good efficiency as high as 1.83%, but the characteristics of life time is not good.
Keywords : dye-based solar cells, scattering, I-V characteristic, life time.

## I. P ENDAHULUAN
Sel  surya  berbasis  pewarna  atau  yang  dikenal dengan dye-sensitized solar cell (DSSC) merupakan sel surya  generasi  baru  yang  bekerja  berdasarkan photo- electrochemical ,  di  mana  proses  absorpsi  cahaya dilakukan  oleh  molekul  pewarna  ( dye )  dan  proses pemisahan muatan oleh bahan semikonduktor anorganik yaitu  TiO 2 .  Lapisan  hamburan  berbagai  struktur, termasuk  pusat  hamburan  dan  lapisan  atas  hamburan, sudah  secara  efektif  digunakan  untuk  meningkatkan mengumpulkan  cahaya  ( light  harvesting ) yang  semua itu  menunjukkan  efisiensi  sel  surya  [1].  Beberapa
keuntungan  sistem  sel  surya  ini  adalah  proses pabrikasinya  lebih  sederhana  tanpa  menggunakan peralatan rumit dan mahal sehingga biaya pabrikasinya lebih  murah  [2].  Efisiensi  konversi  sistem  sel  surya tersensitasi dye telah  mencapai  10-11%  [3].  Namun demikian,  sel  surya  ini  memiliki  kelemahan  yaitu stabilitasnya  rendah  karena  penggunaan  elektrolit  cair yang  mudah mengalami  degradasi  atau  kebocoran  [4]. Banyak  penelitian  yang  telah  dilakukan  untuk meningkatkan  kinerja  DSSC  seperti  elektrolit  padat, pensintesis  baru,  katalis  baru  dan  film  transparan dengan  tahanan  lebih  rendah.  Struktur  sel  surya  ini berbentuk  struktur sandwich ,  di  mana  dua  elektroda yaitu  elektroda  TiO 2 (elektroda  kerja)  tersensitasi dye dan  elektroda counter (elektroda  lawan)  mengapit elektrolit.  Berbeda  dengan  sel  surya  silikon,  pada  sel surya  tersentisisasi dye ,  foton  diserap  oleh dye yang melekat  pada  permukaan  partikel  TiO 2 .  Dalam  hal  ini dye bertindak sebagai donor elektron yang dibangkitkan
* Corresponding Author . Email: febriana.iqbal@gmail.com Received: March 27, 2015; Revised: April 4, 2015 Accepted: June 4, 2015 Published: June 30, 2015  2015 PPET - LIPI doi : 10.14203/jet.v15.28-32
Gambar 2. Desain Modul Surya [7].
ketika  menyerap  cahaya,  mirip  fungsi  klorofil  pada proses  fotosintesis.  Sedangkan  lapisan  TiO 2 bertindak sebagai akseptor elektron yang ditransfer dari dye yang teroksidasi.  Elektrolit  redoks  berupa  pasangan iodide/triodide (I - /I 3 - ) bertindak sebagai mediator redoks sehingga  menghasilkan  proses  siklus  di  dalam  sel  [5]. Prinsip kerja sel surya DSSC ditunjukkan pada gambar berikut.
Gambar 1. Prinsip Kerja DSSC [6].
Semua  pengembangan  penilitian  bermaksud  untuk meningkatkan  kinerja  DSSC  agar  dapat  digunakan dengan  efisiensi  yang  tinggi  dan  stabil.  Umumnya  sel surya  DSSC  menghasilkan  karakteristik  tegangan sekitar 0,5-0,7 V, sehingga untuk mengaplikasikan pada perangkat elektronika yang memerlukan tegangan yang lebih  tinggi,  sel-sel  tersebut  harus  dirangkai  menjadi suatu  modul  surya.  Untuk  peningkatan  kinerja  DSSC, dalam penelitian ini akan dibuat beberapa modul surya.
Dalam  penelitian  ini  akan  dibuat  modul  surya berbasis  pewarna  yang  dirangkai  dengan  sistim interkoneksi  seri  ( series interconnection )  untuk menghubungkan  bagian  antar  sel  satuannya.  Proses pembuatan modul surya ini menggunakan teknik screen printing yang lebih mudah dan dapat dihasilkan lapisan TiO 2 yang  lebih  homogen.  Pada  penelitian  ini  akan dibandingkan  karakteristik  I-V  dari  dua  jenis  modul surya  dengan  bahan  berbeda.  Modul  surya  dibedakan menjadi  dua  jenis  bahan  berbeda.  Modul  surya  tanpa penghambur ( non-scattering ) yaitu modul surya dengan lapisan  partikel  nano  TiO 2 dan  modul  surya  dengan penghambur  ( scattering )  yaitu  modul  surya  dengan lapisan  partikel  nano  TiO 2 yang  ditambahkan  dengan lapisan  partikel  sub-mikron  TiO 2 .  Karakteristik  listrik dan waktu hidup ( life time ) diukur dan dianalisis.

## II. M ETODOLOGI

## A. Desain Modul Surya
Pada penelitian ini metode  yang digunakan adalah metode  eksperimen.  Material  utama  yang  digunakan berupa  partikel  TiO 2 kristal  berukuran  nano  (DSL  18 NR-T)  dan  partikel TiO 2 kristal  berukuran  sub-mikron (WER2-O).  Kedua  bahan  tersebut  diaplikasikan  untuk membuat  komponen  fotoelektroda  dari  modul  surya berbasis pewarna.
Substrat  yang  digunakan  adalah  kaca  konduktif TCO  ( transparent  conducting  oxide )  yaitu  FTO ( flourine  doped  tin  oxide )  produksi  Dyesol.  Substrat FTO  memiliki  ketebalan  3  mm  dan  resistivitas  bahan
sebesar  8  Ohm/sq.  Substrat  kaca  penghantar  tersebut berperan sebagai pengumpul arus juga sebagai struktur pendukung sel dan lapisan pembatas antara sel dengan udara terbuka. Ada dua jenis substrat yang digunakan, satu  menjadi  elektroda  kerja  dan  yang  lain  menjadi elektroda  lawan.  Pada  substrat  elektroda  lawan menggunakan  kaca  biasa  yang  dilapisi  dengan  platina menggunakan  metode sputtering DC  tipe  ARC-12M. Kaca  yang  digunakan  untuk  elektroda  lawan  harus direndam  terlebih  dahulu  dengan  larutan  HF ( Hydrofluoric  acid )  untuk  mengikis  lapisan  kaca  agar platina dapat menempel dengan baik. Desain  modul  surya  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  desain  yang  telah  dibuat  pada penelitian  sebelumnya  [7]  yang  dapat  dilihat  pada Gambar  2, yaitu modul surya  yang terdiri dari tiga sel tunggal  berukuran  9,8×1  cm  yang  diinterkoneksikan secara  seri.  Ukuran  luas  total  yang  digunakan  pada penelitian ini adalah 9,8×3 cm .

## B. Proses Pabrikasi Modul Surya
Proses pabrikasi modul surya yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.
Tahapan  pabrikasi  sel  surya  berbasis  pewarna  di
Gambar 5. Kurva I-V Pengukuran Awal (0 Jam). 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 A ru s (m A ) Tegangan  (V) Sampel1 Sampel2 Sampel3 Sampel4
atas  merupakan  tahapan  secara  umum.  Terdapat beberapa  perlakuan  yang  berbeda  pada masing-masing modul  surya  yang  dibuat  seperti  penambahan  TiO 2 reflektor  yang  memiliki  ukuran  partikel  200-300  nm yang berfungsi sebagai scattering pada salah satu modul surya  yang  dibuat.  Penggunaan  TiO 2 scattering pada penelitian ini menggunakan teknik pelapisan scattering di atas lapisan nano partikel TiO 2 . Teknik screen  printing yang  digunakan  dalam penelitian  ini  digunakan  untuk  mencetak  pasta  pada permukaan  substrat  sesuai  pola screen .  Teknik screen printing sama halnya dengan teknik penyablonan pada kaos. Teknik screen printing digunakan untuk mencetak pasta-pasta TiO 2 , silver, dan glass frit pada substrat. Dalam  penelitian ini  dibuat  2  jenis  modul  dengan bahan  yang  berbeda,  masing-masing  jenis  dibuat  2 modul untuk menghindari kegagalan pada saat pabrikasi modul.  Pada  pabrikasi  modul  surya,  keempat  substrat dilapisi dengan lapisan partikel nano TiO 2 namun pada dua  substrat  ditambahkan  dengan lapisan partikel  sub- mikron  TiO 2 sebagai  lapisan scattering .  Untuk penguatan  ( annealing )  pasta  yang  telah  dicetak  pada substrat elektroda kerja digunakan mesin RTC ( Radiant Technology  Conveyer )  dengan  suhu  500  °C.  Proses pewarnaan  dilakukan  setelah  proses annealing ,  proses pewarnaan  dilakukan  selama  24  jam  dengan  cara merendam  elektroda  kerja  dalam  larutan dye Z907 produksi Dyesol pada suhu ruang.
Assembly menggunakan  struktur sandwich .  Proses assembly dilakukan  setelah  elektroda  lawan  dan elektroda  kerja  telah  siap.  Pada  tahap  ini  elektroda lawan  ditambahkan  pasta silver yang  bertujuan  untuk menyatukan  elektroda  kerja  dan  elektroda  lawan menjadi satu ikatan interkoneksi seri, proses ini kembali menggunakan  sistim screen  printing untuk  mencetak pasta silver .  Pada  elektroda  kerja  ditambahkan  pasta glass  frit sebagai  perekat  kedua  elektroda.  Pengisian elektrolit  dilakukan  setelah  kedua  elektroda  menempel dengan  baik.  Pada  proses  pengisian  elektrolit,  larutan yang  digunakan  adalah  larutan  Elektrolit  EL-SGE buatan  Dyesol.  Larutan  disuntikan  atau  menggunakan vacuum dimasukan  pada  celah  di  setiap  sel.  Setelah terisi  elektrolit,  celah  tersebut  ditutup  menggunakan glass frit . Modul  surya  yang  dihasilkan  diukur  karakteristik kurva  I–V  secara  manual,  yaitu  menggunakan  lampu LED  15  Watt  yang  diatur  pada  intensitas  cahayanya menggunakan photoresistor  radiometer sebesar  40 mW/cm 2 . Selanjutnya dibuat rangkaian untuk mengukur karakteristik  I-V  menggunakan  modul  resistor  yang dirangkai  seri  dengan  multimeter.  Kabel probe positif dihubungkan  pada  substrat  yang  terlapisi  platina sedangkan  kabel probe negatif  dihubungkan  pada substrat yang terlapisi TiO 2 .
III. H ASIL DAN P EMBAHASAN
Modul  surya  berbasis  pewarna  yang  telah  melalui proses  pabrikasi  kemudian  dilakukan  pengujian. Pengujian  modul  surya  dilakukan  melalui  pengukuran karakteristik kurva I-V untuk melihat karakteristik dari masing-masing  modul  surya.  Seperti  yang  telah dijelaskan,  modul  resistor  dan  multimeter  yang dirangkai dengan modul surya, diterangi lampu LED 15
Watt  dengan  intensitas  cahaya  40  mW/cm 2 seperti ditunjukkan pada Gambar 4.
Gambar. 4. Rangkaian Uji Karakteristik Hasil .
Pada pengujian karakteristik yang dilakukan dapat diketahui  nilai  arus  dan  tegangan  modul  surya.  Untuk mendapatkan  nilai  daya  ( P )  dan  efisiensi  ( η )  dapat menggunakan Persamaan 1 dan 2 berikut,
𝑃 = 𝑉  ×  𝐼 (1)
η = 𝑃 𝑜𝑢𝑡 𝑃 𝑖𝑛 (2)
Daya  merupakan  nilai  laju  hantaran  energi  listrik sedangkan  efisiensi  adalah  nilai  acuan  global  untuk menentukan kualitas modul surya.
Proses  pengujian  dilakukan  dalam  beberapa  kali pengujian,  karena  untuk  mendapatkan  hasil  dari karakteristik life time modul surya tidak dapat dilakukan hanya dengan satu kali pengujian. Dalam penelitian ini dilakukan 6 kali pengujian hingga life time modul surya mencapai 500 jam. Gambar 4 adalah gambar kurva I-V untuk pengukuran awal (0) jam.

## Tabel 1 D ATA V OC DAN I SC PADA P ENGUKURAN A WAL
Sampel V OC (V) I SC (mA) Pm (mW) η (%)
Sampel 1 ( non- scattering ) 2,15 22,5 21,96 1,83 Sampel 2 ( non- scattering ) 2,27 16,7 11,94 1 Sampel 3 ( scattering ) 2,28 4,80 3,57 0,31 Sampel 4 ( scattering ) 2,34 3,31 2,52 0,21
Gambar 7. Kurva I-V Life Time Sampel 2 ( Non-Scattering ). 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 A ru s (m A ) Tegangan (V) t=0 t=24 t=52 t=222 t=389 t=508 Gambar 9. Grafik V OC Sampel 2 ( Non-Scattering ) dan Sampel 3 ( Scattering ). 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 t = 0 t = 24 t = 52 t = 222 t = 389 t = 508 V o c (V ) Waktu (Jam) Sampel 2 Sampel 3 Gambar 8. Kurva I-V Life Time Sampel 3 ( Scattering ) 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 A ru s (m A ) Tegangan (V) t=0 t=24 t=52 t=222 t=389 t=508
Dari gambar dan tabel data pengukuran awal (0 jam) di atas  memperlihatkan  bahwa  sampel  1  ( non-scattering ) menunjukkan  karakteristik  yang  paling  baik  juga menghasilkan  daya  maksimal  (Pm)  sebesar  21,96 mW dan efisiensi ( η ) sebesar 1,83%. Sementara pada sampel 4 menunjukkan karakteristik yang paling rendah dengan daya maksimal (Pm) sebesar 2,52 mW dan efisiensi ( η ) sebesar 0,21%.
Pada  proses  pengujian life  time modul  surya selanjutnya,  beberapa  sampel  modul  surya  mengalami kebocoran  elektrolit  karena  kegagalan  pada  proses assembly .  Modul  surya  yang  mengalami  kebocoran adalah  modul  surya  sampel  1  ( non-scattering )  dan modul  surya  sampel  4  ( scattering )  seperti  ditunjukkan pada  Gambar  6.  Terjadinya  kebocoran  pada  beberapa sampel  modul  surya  membuat  penelitian  hanya dilakukan terhadap sampel yang kondisinya masih baik atau  tidak  mengalami  kebocoran,  yaitu  modul  surya sampel  2  ( non-scattering )  dan  modul  surya  sampel  3 ( scattering ).
Gambar 6. (a) Sampel 1 yang Mengalami Kebocoran, (b) Sampel 3 yang Tidak Mengalami Kebocoran.
Pengukuran  dilakukan  hingga  500  jam  untuk mendapatkan karakteristik life time modul surya. Kurva I-V pengukuran modul surya sampel 2 ( non-scattering ) dapat dilihat pada Gambar 7 dan modul surya sampel 3 ( scattering ) dapat dilihat pada Gambar 8.
Gambar  7  menjelaskan  karakteristik life  time modul surya  sampel  2  ( non-scattering ),  dapat  dilihat  bahwa grafik menunjukkan  karakteristik life  time yang sangat baik pada awal pengujian namun mengalami penurunan yang  drastis  setelah  pengujian  24  jam  juga  terhadap pengujian lainnya hingga pengujian 500 jam. Gambar 8 menjelaskan karakteristik life  time modul surya sampel
3 ( scattering ), dapat dilihat bahwa grafik menunjukkan karakteristik life  time yang  cenderung  stabil  terhadap penurunannya yang bertahap hingga 500 jam pengujian modul surya.
Pengujian life  time modul  surya  menghasilkan karakteristik  V OC ,  I SC ,  dan  efisiensi  modul  surya terhadap waktu. Karakteristik V OC dan I SC modul surya sampel 2 ( non-scattering ) dapat dilihat pada Gambar 9
dan sampel 3 ( scattering ) dapat dilihat pada Gambar 10. Gambar  9 menjelaskan  karakteristik life  time dari V OC modul  surya  sampel  2  ( non-scattering )  dan  sampel  3 ( scattering ),  dapat  dilihat  bahwa  grafik  menunjukkan karakteristik life  time yang  berbeda  baik  pada  awal pengujian  namun  mengalami  penurunan  yang  drastis setelah  pengujian  24  jam  juga  terhadap  pengujian lainnya  hingga  pengujian  500  jam.  Gambar  10 menjelaskan  karakteristik life  time I SC modul  surya sampel 2 ( non-scattering ) yang terlihat penurunan nilai I sc yang drastis dari pengukuran awal dan  modul surya sampel  3  ( scattering ),  dapat  dilihat  bahwa  grafik menunjukkan  karakteristik life  time yang  cenderung stabil terhadap penurunannya yang bertahap hingga 500 jam pengujian modul surya.
Pengujian life time modul surya juga menghasilkan karakteristik  efisiensi  modul  surya  terhadap  waktu, karakteristik  efisiensi  modul  surya  sampel  2  ( non- scattering ) dan sampel 3 ( scattering ) dapat dilihat pada Gambar 11.
Gambar 10. Grafik I SC Sampel 2 ( Non-Scattering ) dan Sampel 3 ( Scattering ). 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 t = 0 t = 24 t = 52 t = 222 t = 389 t = 508 Is c (m A ) Waktu (Jam) Sampel 2 Sampel 3
Gambar.11. Grafik Efisiensi Sampel 2 ( Non-Scattering ) Dan Sampel 3 ( Scattering ) 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 t = 0 t = 24 t = 52 t = 222 t = 389 t = 508 Ef is ie n si (% ) Waktu (Jam) Sampel 2 Sampel 3 Gambar  11  menunjukkan  efisiensi  dari  modul  surya sampel  2  ( non-scattering )  dan  sampel  3  ( scattering ). Dapat  dilihat  bahwa  efisiensi  yang  ditunjukkan  oleh modul  surya  sampel  2  ( non-scattering )  dan  sampel  3 ( scattering )  sangat  berbeda.  Modul  surya  sampel  2 ( non-scattering ) menunjukkan efisiensi terbaiknya pada nilai  1%  namun  menunjukkan  penurunan  yang signifikan  setelah  pengukuran  awal.  Sedangkan  modul surya  sampel  3  ( scattering )  menunjukkan  efisiensi terbaiknya  sebesar  0,31%  dan  terlihat  lebih  stabil dengan  penurunan  bahkan  kenaikan  yang  tidak  terlalu signifikan.
Berdasarkan hasil pengukuran karakteristik I-V dan life  time yang  telah  diuraikan  menunjukkan  bahwa penambahan  TiO 2 scattering dapat  mempengaruhi life time modul  surya . Modul  surya  yang  tidak menggunakan  TiO 2 scattering (Sampel  2)  terlihat kurang  stabil  saat  dibebani  pada  proses  pengukuran. Sampel modul  surya  yang  diberi TiO 2 scattering yaitu sampel 3 cenderung lebih stabil dilihat dari kurva I–V yang ditunjukkan pada setiap pengukuran. Penggunaan scattering pada modul surya bertujuan untuk menambah karakteristik modul surya terhadap life time berpengaruh juga  terhadap  kekuatan  modul  surya  terhadap  beban yang diberikan ketika proses pengukuran.
Secara umum karakteristik I-V dan life time modul surya  masih  belum  baik.  Berdasarkan  analisis  dan pengamatan  terhadap  modul  surya  tersebut,  hal  ini dimungkinkan  oleh  tidak  sempurnanya assembly sehingga  terjadi  kebocoran  yang  menyebabkan
menguapnya  pelarut  elektrolit.  Dengan  adanya penguapan pelarut maka konsentrasi elektrolit dalam sel akan meningkat  yang  akan  menyebabkan  nilai  Rs  dan Rsh  meningkat  pula,  sehingga  mobilitas  ion  I - /I 3 - dan elektron menjadi lebih rendah. Hal ini selanjutnya akan berdampak  pada  terhambatnya  regenerasi  molekul pewarna ( dye) oleh iodine, yang mengakibatkan eksitasi elektron  terganggu  sehingga  arus  yang  dihasilkan menjadi lebih kecil. Terbukti pada modul surya sampel 1 yang mengalami kebocoran terparah dari pada modul lainnya.  Dalam  proses  pabrikasi  modul  surya  harus benar-benar  hati-hati  dan  teliti  terutama  pada  proses pencetakan glass  frit pada  substrat  sebagai  perekat antara elektroda kerja dan elektroda lawan pada proses assembly .  Proses  pelapisan   TiO 2 sub-mikron  terhadap TiO 2 partikel  nano  yang  dilakukan,  dapat  juga berpengaruh terhadap hasil penelitian.
K ESIMPULAN
Dari penelitian yang telah berhasil dilakukan, dapat disimpulkan bahwa  pengujian life  time yang dilakukan selama  500  jam,  hasilnya  menunjukkan  bahwa  modul surya  dengan  lapisan scattering dapat  mempengaruhi karakteristik life  time namun efisiensi yang didapatkan kurang  baik  yaitu  sebesar  0,31%  sedangkan  modul surya  dengan  lapisan non-scattering menunjukkan efisiensi  yang  baik  yaitu  sebesar  1,83%  namun karakteristik life  time yang  kurang  baik.  Karakterisasi life  time terhadap  modul  surya  berbasis  pewarna menggunakan  interkoneksi  seri  yang  menggunakan TiO 2 scattering terlihat  lebih  stabil  dan  memiliki life time yang  lebih  baik  namun  memiliki  efisiensi  yang kurang  baik  dari  pada  modul  surya  berbasis  pewarna interkoneksi  seri  yang  menggunakan  TiO 2 non- scattering

## U CAPAN T ERIMA K ASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  PPET- LIPI  yang  telah  memfasilitasi  terlaksananya  penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para peneliti di Keltian Sel Surya PPET-LIPI Bandung yang telah memberikan bantuannya selama proses penelitian.

## D AFTAR R EFERENSI
[1] S.  Hore,  C.  Vetter,  R.  Kern,  H  Smit,  A.  Hinsch,  “Influence  of scattering  layers  on  efficiensi  of  dye-sensitized  solar  cells”, Solar Energy Material and Solar Cells , vol. 90, pp. 1176-1188, 2006.
[2] B.  O’regan  and  M.  Gratzel,  “A  low-cost,  high  efficiency  solar cell  based on  dye-sensitized  colloidal TiO 2 films”, Nature ,  vol. 353,  iss. 6346, pp. 737, 1991.
[3] L. S. Mende and  M. Grätzel, “Pore-filling and its  effect  on the efficiency  of  solid-state  dye-sensitized  solar  cell”, Thin  Solid Films , vol. 500, pp. 296-301, 2006.
[4] M. L. Huang, H. X. Yang, J. H. Wu, J. M. Lin, Z. Lan, P. J. Li, S.  C.  Hao,  P.  Han  and  Q.  W.  Jiang,  “Preparation  of  a  novel polymer gel  electrolyte  gel  based  on  n-methyl-quinoline iodide and its application in quasi-solid-state dye-sensitized solar cell”,
J. Sol-Gel Sci. Techn , vol. 42 (27), pp. 65- 70, 2007.
[5] G.  P.  Smestad  and  M.  Grätzel,  “Demonstrating  electron  and nanotechnology”, J. Chem.Educ , vol. 75 (6), pp. 1- 6, 1998.
[6] A.  F.  Nogueira,  C.  Longo,  M.  A.  De  Paoli,  “Polymers  in  dye sensitized solar cells: overview and perspectives”, Coordination Chemistry Reviews , vol. 248, pp.1455–1468, 2004.
[11] L.  Muliani  and  J.  Hidayat,  “Process  design  of  interconnected grid  z-type  dye  solar  cell  sub-modules”,  Research  Center  for Electronics  and  Telecommunication  (PPET-LIPI),  Bandung, Technical Report, 2013.